i8 
Elasticität und Festigkeit.*) 
a) Zug parallel zur Faser: Elasticitatsgrenze 
2*09 Kgr. ; Elasticitatsmodul 905"80 Kgr. ; Bruchgrenze 3*7 Kgr. 
(Mikolaschek). Absolute Festigkeit nach Karmarsch 7*46 bis 
8*67 Kgr.; die Belastung' für die Elasticitatsgrenze 2*52 Kgr. ; 
die dabei eintretende Verlängerung V470. 
b) Druck parallel zur Faser: Elasticitatsgrenze 
1*8 Kgr. ; Elasticitatsmodul 1346-6 Kgr. Druckfestigkeit 
2*97 Kgr. (Mikolaschek) ; Mittelzahlen: 2*96 Kgr. bis 4-48 Kgr. 
(Nördlinger). 
c) Biegung*: Elasticitatsgrenze 1*3 Kgr. ; Elasticitäts- 
modul 7077 Kgr v Biegungsfestigkeit 4*25 Kgr. (Mikolaschek); 
Biegsamkeit nach Karmarsch (wenn Eiche = 100) 104. 
d) Torsion: Elasticitatsgrenze 0*3 Kgr. ; Elasticitäts- 
modul 519-7 Kgr., Torsionsfestigkeit 0*53 Kgr. (Mikolaschek). 
e) A b s c h e e r u n g s f e s t i g* k e i t: parallel zur Faser 
0*5 Kgr.; senkrecht zur Faser 2*6 Kgr. 
Härte. Weich. 
Spaltbarkeit. Zwischen den knotigen Astquirlen und 
an rasch erwachsenen Bäumen überhaupt sehr leichtspaltig* 
(Nördlinger); unter der Axt leicht splitternd (Karmarsch). 
Ein trockenes; U-förmiges Stück klüftete nach dem Spiegel 
bei i 6*23; nach den Jahresringen bei 18*60 Kgr. Belastung 
(Nördlinger). 
Dauer. In beständiger Nässe soll (für Eiche = 100) 
Fichtenholz mit 50; in beständiger Trockenheit mit 75 be- 
werthet werden (Pfeil). Durch den grösseren Flarzg'ehalt 
im Witterungswechsel etwas dauerhafter als Tannenholz 
(Karmarsch). 
Verwendung. Wichtig*es Brenn-; Bau- und Nutzholz. 
Als letzteres von unendlich mannigfaltiger Verwendung. 
*) TJeber Knickfestigkeit (Säulenfestigkeit) der Fickte sieke die Arbeit 
Bauschinger’s in „Baur, forstwissenschaftlichem Centralblatt 1879.“ Hodgkinson 
erkält als Formel für die Zerknickungsfestigkeit quadratischer Säulen aus 
h 4 
V 
trockenem Fichtenholze 
16840 
(li 2 == Querschnitt, 1 = Länge). 
